﻿Die 
  Silikatschmelzen. 
  /Ol 
  

  

  In 
  Fig. 
  6 
  stellt 
  die 
  obere 
  Kurve 
  die 
  Schmelzpunkte 
  der 
  

   Kristallgemenge, 
  die 
  mittlere 
  Kurve 
  die 
  unteren 
  Erweichungs- 
  

   punkte 
  des 
  Glases, 
  die 
  untere 
  Kurve 
  die 
  Erstarrungspunkte 
  dar. 
  

  

  Wir 
  wissen 
  nun, 
  daß 
  bei 
  Plagioklas-Pyroxengesteinen 
  (die 
  

   aber 
  immer 
  noch 
  eine 
  dritte 
  und 
  vierte 
  Komponente 
  aufweisen) 
  

   zumeist 
  der 
  Pyroxen 
  zuerst 
  auftritt, 
  und 
  dies 
  ist 
  nach 
  den 
  

   zahlreichen 
  Versuchen, 
  die 
  ausgeführt 
  wurden, 
  zumeist 
  der 
  

   Fall; 
  aber 
  es 
  kommt 
  auch 
  vor, 
  daß 
  unbeschadet 
  des 
  Mengen- 
  

   verhältnisses 
  bald 
  das 
  eine, 
  bald 
  das 
  andere 
  zuerst 
  sich 
  aus- 
  

   scheidet. 
  Solche 
  Fälle 
  habe 
  ich 
  mitunter 
  bei 
  der 
  Kombination 
  

   Augit-Labradorit-Magnetit 
  beobachtet; 
  die 
  Ursache 
  liegt 
  wahr- 
  

   scheinlich 
  in 
  der 
  Unterkühlung; 
  in 
  stark 
  unterkühlten 
  Schmelzen 
  

   bildet 
  sich 
  bald 
  die 
  eine, 
  bald 
  die 
  andere 
  Komponente 
  zuerst. 
  

   Diese 
  Unterkühlung 
  wird 
  auch 
  dort 
  von 
  der 
  größten 
  Wichtigkeit 
  

   sein, 
  wo, 
  wie 
  bei 
  Basalten, 
  der 
  Plagioklas 
  sich 
  zuerst 
  ab- 
  

   scheidet. 
  Daneben 
  kann 
  auch 
  immer 
  noch 
  das 
  Mengenverhältnis 
  

   wirken, 
  also 
  wahrscheinlich 
  wirken 
  mehrere 
  Faktoren. 
  

  

  Bei 
  diopsidartigen 
  Pyroxenen, 
  bei 
  Natronaugiten 
  bewirkt 
  

   auch 
  das 
  kleinere 
  Kristallisationsvermögen 
  die 
  spätere 
  Aus- 
  

   scheidung, 
  bei 
  leicht 
  schmelzbaren 
  Natronaugiten 
  überdies 
  

   auch 
  der 
  Schmelzpunkt, 
  da 
  kein 
  Körper 
  sich 
  über 
  seinem 
  

   Schmelzpunkt 
  ausscheiden 
  kann. 
  

  

  III. 
  Beobachtungen 
  eutektiseher 
  Mischungen 
  unter 
  dem 
  

  

  Mikroskop. 
  

  

  Meine 
  früheren 
  Beobachtungen 
  der 
  Erstarrung 
  von 
  Mineral- 
  

   gemengen 
  unter 
  dem 
  Mikroskop 
  habe 
  ich 
  fortgesetzt 
  und 
  bei 
  

   dieser 
  Beobachtungsreihe 
  namentlich 
  mit 
  Mischungen 
  künst- 
  

   licher 
  Gemenge 
  gearbeitet, 
  wobei 
  sowohl 
  mit 
  zwei 
  als 
  auch 
  

   mit 
  drei 
  Komponenten 
  experimentiert 
  wurde. 
  

  

  1. 
  Mischung 
  von 
  70 
  Diopsid 
  und 
  30 
  Anorthit. 
  

  

  Diese 
  Mischung 
  entspricht 
  nach 
  einer 
  unveröffentlichten 
  

   Arbeit 
  des 
  Herrn 
  cand. 
  Freis 
  der 
  eutektischen, 
  sie 
  hat 
  die 
  

   niedrigsten 
  Schmelz- 
  und 
  Erstarrungspunkte. 
  

  

  2. 
  Mischung 
  von 
  70 
  Diopsidsilikat 
  und 
  30 
  Anorthitsilikat. 
  

  

  Die 
  Mischung 
  hat 
  die 
  Zusammensetzung 
  70 
  CaMgSi 
  2 
  6 
  

   und 
  30 
  CaAl 
  2 
  Si 
  2 
  8 
  . 
  Der 
  Schmelzpunkt 
  des 
  Glases 
  liegt 
  bei 
  

  

  